C II Y M I E. 



1.61 ABREGfi DES MEMOIRES 



; dinaire de coiipelle. M. Tillet voulut voir fi en faifant lopcratjon k iiti 

 feu beaucoup plus vif & qui put faire pafler les elTais en beaucoup raoins 

 de temps , il obtiendroit un autre rcfultat •, il employa pour ces experien- 

 Anntt ijGg. ces le fourneau tel que nous I'avons dicrit, mais il y remarqua les memes 

 circonftances , & la perte fur les boutons d'effai ne fut pas plus marquee 

 dans une facon d'operer que dans I'autre •, d'oii il conclut que I'exaditudc 

 rigoureufe des eflais ne tient point ^ la conduite du feu , que les bou- 

 tons d'effais eprouveront toujours une perte de fiu plus ou moins conll- 

 derable tant qu'on ne retirera point de la coupelle le fin quelle a abforbc 

 pour le rejoindre au bouton. 



La dofe du plomb qu'on emploie dans ks afEnages , meritoit bien d'^ 

 tre examinee , & M. Tillet en a fait un des objets de fes recherches •, il 

 avoit dej^ examine cette matiere , & il n'ignoroit pas que plus on em- 

 ployoit de plomb au-delk d'un certain point, plus il y avoit de perte fur 

 le fin ; & cette confideration , jointe ^ la neceffiti de ne fe pas trop ecar- 

 ter de la dofe de plomb qu'on emploie dans les aflinages etrangers, I'a- 

 voit determine ^ propofer au Confeil de fixer la quantite de plomb h hx 

 fois le poids de I'argent qu'on effaie. 



Quand nous avons dit que I'augmentation du plomb augmente la perte 

 de I'argent fin , nous n'avons pas pretendu dire que cette perte flit pro- 

 portionnelle ^ la quantite de plomb que Ton ajoute •, bien loin de li , 

 paffe un certain terme , cette augmentation n'a prefque plus d'eflet. 



M. Tillet a voulu chercher la raifpn de cette difference fi marquee , & 

 voici ce qu'il a obferv6 : pendant tout le temps que I'argent allie nage 

 dans une grande quantite de litharge , I'affinage ne le fait qu'imparfaite- 

 ment, la circulation de la matiere eft lente , & la coupelle n'abforbeque 

 peu d'alliage, & par confequent pea de fin, qui ne s'y introduit qui la 

 faveur de rintrodudion de la litharge-, d'oii il fuit que pendant tout ce 

 temps il ne fe fait prefqu'aucune imbibition dans la coupelle, ni aucune 

 perte de fin, & que I'un & I'autre n'ont lieu que lorfque la matiere cir- 

 cule vivement dans une quantite moderee de litharge. 



D'apres ces remarques , il fit deux nouveaux effais en employant fix 

 parties de plomb I I'ordinaire , mais dont il ne mit d'abord que quatre 

 dans la coupelle-, & lorfqu'elles furent prefqu'imbibees , & que I'argent 

 fut pret i fe fixer en bouton , il y remit les deux autres , & il obtint un 

 bouton qui ne laiffa aucun doute fur fa purete. 



Dans le fecond eflai, M. Tillet mit d'abord cinq parties de plomb dans 

 la coupelle, & la fixieme lorfqu'elles fe furent imbibees -, le produit fut 

 abfolument egal k celui du premier effai. 



Pour peu qu'on y fafie reflexion , la caufc de cet effet eft aifee ^ ap- 

 pcrcevoir : en effet, I'argent allie fe trouve dans cette operation reduit 

 deux fois i n'etrc mele qu'avec une ou deux parties de litharge-, il circule 

 done avcc plus de facilite & s'epure davantage : il eft vrai qu'il s'y fait une 

 plus grande perte de fin , mais cette perte n'eft pas reelle puifqu'on peut 

 rctirer de la coupelle la partie de fin qu'elle a abiorbe. 



On fait depuis long-temps qu'on peut employer dans les affmagcs le 



